73 



seende pa processens behandling, glfvit någon 

 anledning till ekonomiska förbättringar dervid. 

 De så kallade aftrar, som utgöra större andelen 

 af det smältgods, som vid denna process till- 

 godogöres, bestå liufvudsakligen af kolsyrad kalk, 

 talk- och glimmerarter, asbest och andra van- 

 liga silicater. Deras silfverhalt varierar mellan 

 0,33 och 0,^5 lod på centnern ; eller på an- 

 nat sätt beräknad utgör mindst 0,01; högst 

 0,0225 procent. Svafvelkisen, som hämtas från 

 Fahlun, och utgör mindsta delen af beskicknin- 

 gen, är äfven något bergblandad, och förer ofta 

 talk- och strålstens-arter, sällan ren qvartz. 

 Här sjnes således mera kiseljord vara för hand, 

 än vid förbljningssmältningen. En del af sitt 

 behof har slaggen sannolikt fått från de öfriga 

 af två- och trefaldiga silicater sammansatta berg- 

 arternes Öfverskjutande kiselhalt, som så mel- 

 lan alla baserne blifvit fördelad, att slaggerne 

 blifvit enkla silicater , hvilka, dä hufvudbestånds- 

 delarne varit kalkjord och talkjord , bildat en 

 ganska trvögsmält förening; och genom sin be- 

 nägenhet att hastigt stelna, alstrat så kallade mas- 

 sor, hvilka i hög grad besvärat ugnsgången och 

 ökat smältarenas arbete. Dessutom hafva ugns 

 fodren sällan eller aldrig kunnat fredas från för- 

 störing, hvilket förhållande, då detj varit till 

 olika grad vid olika smältningar, ger anledning 

 förmoda , att detta rättat sig efter smältgodsets in- 

 nehåll af mer och mindre kiselhaltiga mineralier. 

 De slagger, hvilka vid beskickningsförsö- 

 ken erhöllos, hafva vid analjtisk undersökning 

 gifvit följande resultat olika för hvarje olika 

 beskickning. 

 <?)Beskickningen 65 Centr. After. 



3o — Qvarts Ställsten. 



5o — - SlaggjSuccessift uppsatt. 



